über die künstliche Darstellung der Mineralien. 35 



gen, wie die Silicate, eben so wie gewöhnliche Salze zersetzt werden, 

 dafs die stärkeren Basen, z. B. Natrum und Kali, Kali und Talkerde, die 

 schwächern des Eisenoxydiils und Manganoxyduls auszutreiben im Stande 

 sind; es beruhen auf diesen Zersetzungen die chemischen Erscheinungen, 

 welclie im Hohofen statt finden ; und die Natur , und die guten und 

 schlechten Eigenschaften des gewonnenen Eisens ist von der Bildung der 

 Silicate und ihrer Zersetzung abhängig. Ich werde auch erst dann auf 

 die chemische Theorie, die beim Frischen des Eisens statt findet, kom- 

 men können, und jetzt will ich nur so viel davon anführen^ als zur Er- 

 klärung der Entstehung des Eisenoxydulsilicats nothwendig ist. Der 

 Zweck lieim Frischen ist, dem Roheisen einen grofsen Theil seiner Kohle 

 zu entziehn, und zugleich (und dies ist gerade die schwerste Aufgabe) 

 andere dem Roheisen beigemengte Bestandtheile , die das Stabeisen un- 

 brauchbar maclien, zu entfernen. Die Producte die man lieim Frischen 

 erhält, sind Stabeisen und EiSenoxydulsilicat, das man gewöhnlich beim 

 Frischen krystallisirt erhält. Dem Roheisen kann man die Kohle sehr 

 leicht entziehn , wenn m.an es mit oxydirtem Eisen gemengt schmilzt ; 

 der SauerslofT des oxydirten Eisens verbindet sich dann mit der Kohle 

 des Roheisens , und das Eisen des oxydirten Eisens luid das Roheisen 

 bleiben im gefrischten Zustand zurück ; es ist dies sogar die einzige Me- 

 thode , um aus Stabeisen vollkommen kohlenfreies Eisen darzustellen. 

 Würde man auf diese Weise das Roheisen frischen , so würden zugleich 

 alle schädlichen Bestandtheile zurückbleiben. Diese aufzunehmen und zu 

 entfernen, dient die Frischschlacke; zugleich dient die Frischschlacke auch 

 dazu, mittelbar das Roheisen zu entkohlen. Indem nämlich, wenn der 

 Frischer seine Arbeit anfängt, ein Theil Eisen sich oxydirt, so verbindet 

 sich das so gebildete Eisenoxydul mit der Kieselerde , die theils durch 

 die Kohle als Sand in den Heerd kömmt , theils durch die Oxydation 

 des Siliciums des Eisens gebildet, zuweilen auch mit Fleifs zugesetzt wird, 

 imd bildet das Silicat ; wird mehr Eisen verlirannt, so entkohlt dies theils 

 das oxydirte Eisen, indem es mit dem Roheisen auf die Weise, die ich 

 eben angeführt habe, in Berührung kömmt ; theils verbindet es sich mit 

 dem Silicat und bildet ein Siibsilicat , das , da es sehr leicht schmelzbar 

 ist, in vielen Punkten mit dem Roheisen in Berührung kömmt, und die- 

 ses auf die Weise entkohlt , dafs die Hälfte des Eisenoxyduls zu Eisen 



E 2 



